# أكسيد الألومنيوم (صفحة البيانات)

هذه الصفحة توفر بيانات كيميائية تكميلية عن مادة أكسيد الألومنيوم (aluminium oxide).

## بيانات سلامة المادة

* سيري
* أشياء علمية

## البنية والخصائص

البنية والخصائص :
| ثابت العزل الكهربائي ε$_{11}$ = ε$_{22}$ | 9.34 ε$_0$ عند 25 درجة مئوية |
| ثابت العزل الكهربائي، ε$_{33}$ | 11.54 ε$_0$ عند 25 درجة مئوية |
| قوة الرابطة | ؟ |
| طول الرابطة | ؟ |
| زاوية الرابطة | ؟ |
| القابلية المغناطيسية | ؟ |
جدول معامل الانكسار :
| طول الموجة(μm) | n$_o$ | n$_e$ |
| 0.193 | 1.92879 | 1.91743 |
| 0.213 | 1.88903 | 1.87839 |
| 0.222 | 1.8754 | 1.86504 |
| 0.226 | 1.87017 | 1.85991 |
| 0.244 | 1.85059 | 1.84075 |
| 0.248 | 1.84696 | 1.83719 |
| 0.257 | 1.83932 | 1.82972 |
| 0.266 | 1.83304 | 1.82358 |
| 0.280 | 1.82437 | 1.81509 |
| 0.308 | 1.81096 | 1.80198 |
| 0.325 | 1.80467 | 1.79582 |
| 0.337 | 1.80082 | 1.79206 |
| 0.351 | 1.79693 | 1.78825 |
| 0.355 | 1.79598 | 1.78732 |
| 0.442 | 1.78038 | 1.77206 |
| 0.458 | 1.77843 | 1.77015 |
| 0.488 | 1.7753 | 1.76711 |
| 0.515 | 1.77304 | 1.76486 |
| 0.532 | 1.7717 | 1.76355 |
| 0.590 | 1.76804 | 1.75996 |
| 0.633 | 1.7659 | 1.75787 |
| 0.670 | 1.76433 | 1.75632 |
| 0.694 | 1.76341 | 1.75542 |
| 0.755 | 1.76141 | 1.75346 |
| 0.780 | 1.76068 | 1.75274 |
| 0.800 | 1.76013 | 1.7522 |
| 0.820 | 1.75961 | 1.75168 |
| 0.980 | 1.75607 | 1.74819 |
| 1.064 | 1.75449 | 1.74663 |
| 1.320 | 1.75009 | 1.74227 |
| 1.550 | 1.74618 | 1.73838 |
| 2.010 | 1.73748 | 1.72973 |
| 2.24929 | 1.73232 | 1.72432 |
| 2.703 | 1.719 | 1.711 |
| 2.941 | 1.712 | 1.704 |
| 3.333 | 1.701 | 1.693 |
| 3.704 | 1.687 | 1.679 |
| 4.000 | 1.674 | 1.666 |
| 4.348 | 1.658 | 1.65 |
| 4.762 | 1.636 | 1.628 |
| 5.000 | 1.623 | 1.615 |
| 5.263 | 1.607 | 1.599 |
جدول معاملات معادلة سيلماير :
| المعامل | للموجة العادية | لموجة غير عادية |
| ب$_1$ | 1.43134930 | 1.5039759 |
| ب$_2$ | 6.5054713×10$^{−1}$ | 5.5069141×10$^{−1}$ |
| ب$_3$ | 5.3414021 | 6.5937379 |
| ج$_1$ | 5.2799261$^{−3}$ ميكرومتر$^2$ | 5.48041129$^{−3}$ ميكرومتر$^2$ |
| ج$_2$ | 1.42382647$^{−2}$ ميكرومتر$^2$ | 1.47994281$^{−2}$ ميكرومتر$^2$ |
| ج$_3$ | 3.25017834$^2$ ميكرومتر$^2$ | 4.0289514$^2$ ميكرومتر$^2$ |

## الخصائص الديناميكية الحرارية

سلوك الطور :
| النقطة الثلاثية | ? K (? °C), ? Pa |
| النقطة الحرجة | ? K (? °C), ? Pa |
| التغير القياسي في حرارة الانصهار, Δ$_{fus}$H$^o$ | ? kJ/mol |
| التغير القياسي للإنتروبيا للاندماج، Δ$_{fus}$S$^o$ | ? J/(mol·K) |
| التغير القياسي للإنتروبيا للتبخر، Δ$_{vap}$H$^o$ | ? kJ/mol |
| التغير القياسي للإنتروبيا للتبخر، Δ$_{vap}$S$^o$ | ? J/(mol·K) |
| خصائص المواد الصلبة ||
| التغير القياسي في المحتوى الحراري للتكوين، Δ$_f$H$^o$$_{صلب}$ | -1675.7 كيلوجول/مول |
| الإنتروبيا المولية القياسية، S$^o$$_{صلب}$ | 50.92 جول/(مول كلفن) |
| السعة الحرارية، c$_p$ | 89.7248 جول/(مول كلفن) |
| خصائص السوائل ||
| التغير القياسي في المحتوى الحراري للتكوين، Δ$_f$H$^o$$_{سائل}$ | -1620.57 كيلوجول/مول |
| الإنتروبيا المولية القياسية، S$^o$$_{سائل}$ | 67.24 جول/(مول كلفن) |
| السعة الحرارية، c$_p$ | 192.5 جول/(مول كلفن) |
| خصائص الغاز ||
| التغير القياسي في المحتوى الحراري للتكوين، Δ$_f$H$^o$$_{غاز}$ | ? kJ/mol |
| الإنتروبيا المولية القياسية، S$^o$$_{غاز}$ | ? J/(mol K) |
| السعة الحرارية، c$_p$ | ? J/(mol K) |

## البيانات الطيفية

مطيافية الأشعة المرئية وفوق البنفسجية :
| λ$_{الحدالأقصى}$ | ؟ ن م |
| معامل الانقراض، ε | ؟ |
| الأشعة تحت الحمراء ||
| نطاقات الامتصاص الرئيسية | ؟ سم$^{−1}$ |
| مطيافية الرنين المغناطيسي النووي ||
| الرنين النووي المغناطيسي للبروتون | |
| الرنين النووي المغناطيسي للكربون-13 | |
| بيانات الرنين المغناطيسي النووي الأخرى | |
| مطيافية الكتلة ||
| كتل من الأجزاء الرئيسية | |